(5 9 4) 



» Soumises à une seconde fusion, les fontes au wolfram ont conservé leur 

 supériorité sur les fontes ordinaires correspondantes. Après cette opération 

 la différence en laveur de la première fonte au wolfram était de 2Ô k ,2 

 c'est-à-dire un peu moins forte; la même différence en faveur de la seconde 

 était 6o, k , i5. Ainsi, l'efficacité du wolfram allemand, déjà plus grande, à 

 la première fusion, que celle du wolfram français, lui est encore restée 

 supérieure après la seconde. 



» Une troisième fusion des mêmes fontes, ayant été opérée cette fois di- 

 rectement dans un fourneau à la Wilkinson, au lieu de l'être en creuset, 

 comme précédemment, la ténacité de la fonte au wolfram a encore dépassé 

 celle de la fonte ordinaire correspondante. 



» D où l'on peut conclure que l'action du wolfram subsiste lorsque la 

 fusion a lieu directement dans un fourneau, et qu'elle se maintient après 

 plusieurs fusions successives. 



« Dans la fonte wolframée, composée de 3 d'Yféra-Anth et ^ de fragments 

 de vieux canons, la résistance à la rupture, après la seconde fusion, a dé- 

 passé de près d'un tiers celle de la fonte ordinaire correspondante. Cette 

 résistance pour la même fonte, après la première fusion, a dépassé de 20 k ,8 

 par centimètre carré celle de la fonte la plus tenace composée antérieure- 

 ment dans la fonderie du port de Brest, et, après une seconde fusion, elle 

 l'a dépassée de [\i kilogrammes. 



» Une autre preuve de la supériorité des fontes au wolfram résidte de 

 l'examen des flèches de courbure produites par des poids égaux. Elles sont 

 moins grandes que pour les fontes ordinaires correspondantes; d'où il suit 

 que celles au wolfram sont plus élastiques et plus résistantes. 



" Dans toutes les circonstances où l'on aura intérêt à douer la fonte 

 d'une résistance supérieure à celle qu'on a pu lui communiquer jusqu'à 

 présent, on en aura donc la facilité en l'alliant à une légère dose de 

 wolfram. 



■> Il suffît, pour la fonte, que le wolfram soit pulvérisé, mais non réduit. 

 !,(• minerai français est, en outre, grillé pour le dépouiller le plus pos- 

 sible du soufre et de l'arsenic qu'il contient. Quant au wolfram allemand, 

 on le pulvérise seulement, et il n'avait pas subi d'autre préparation, étant 

 probablement plus pur. La réduction se fait au milieu de la masse liquide, 

 aux dépens du carbone de la fonte, et celle-ci, par la diminution de son 

 carbone et l'alliage avec le tungstène, tend à se rapprocher de la nature 

 de l'acier. « 



